Zement 



927 



hcr die Kristallbildung, besonders das Inein- 

 anderwachsen der diinnen Nadelchen und 

 Plattchen, wichtig fur den Vorgang des Ab- 

 biudens 1st. 



Eiue andere Theorie iiber die Deutung 

 dieser Erseheiiiungen ist von W. Michaelis 

 sen. aufgestellt worden. Nach ihni bildet 

 sich aus dem Zementklinker, der nach seiner 

 Meiming eine mit Kalk sehr tibersattigte feste 

 Losung von Kalk, Kieselsaure, ,,Tonsaure 

 und eiseniger Saure" ist, durch Anmachen 

 mit Wasser sofort eine iibersattigte Losung 

 von Kalkerde, Tricalciumaluminat und 

 -ferrit. Aus dieser Losung scheiden sich diese 

 Verbindungen in Nadeln und kleinen hexago- 

 nalen Tafeln aus. Dieser reine Kristalli- 

 sationsprozeB kann nach Michaelis nicht 

 der eigentliche hydraulische Erhartungs- 

 prozeB sein. In diesen kristalloiden Korper 

 wiirde das Wasser ebenso wie in den nicht 

 hydraulischen Gips eindringen kb'nnen und ; 

 ein Erweichen herbeifiihren. Da tritt nun | 

 ein neuer ProzeB ein, den er fiir den wichtig- 

 sten bei der Zementerhartung halt. Plotz- 

 lich gerinnt die gauze noch vorhandene 

 iibersattigte Losung als Hydrogel, wodurch 

 der AbbindeprozeB zu Ende gefiihrt ist. Das , 

 Hydrogel, das eine semipermeable Masse 

 darstellt, wird durch Adsorption von Kalk 

 immer starrer. Der Rest des Wassers wird 

 dem Gel durch noch nicht hydratisierte 

 Klinkerbestandteile im Innern allmahlich 

 ganz entzogen, so daB die Kristallnadeln 

 schlieBlich in einer wasserundurchlassigen 

 Masse fest eingebettet sind, woraus sich die 

 Bestandigkeit des Portlandzementes unter 

 Wasser erklart. 



Einen weiteren Schritt vorwarts zur 

 Klarung der Hydratationsvorgange be- 

 deuteten die Untersuchungen S. Keiser- 

 manns iiber die chemische Zusammensetzung 

 der beim Anriihren mit Wasser entstehenden 

 netien Gebilde. Er arbeitete dazu ein Tink- 

 tionsverl'ahren aus, welches gestattet, 

 die Oxyde Si0 2 , A1 2 3 und CaO an ihrem 

 Verhalten bestimmten Farbstot'fen gegen- 

 iiber zu erkennen. So ist Patentblau in alka- 

 lischer Fliissigkeit ein vorziigliches Reagenz 

 auf Tonerde sowie tonerdehaltige Substanzen, 

 wahrend zum Nachweis von Kieselsaure 

 neben Tonerde am besten Methylenblau 

 in essigsaurer Losung dient, Kalk wird 

 durch alkalische Anthrapurpurinlosung leicht 

 nachgewiesen, da dieser Farbstoff alle kalk- 

 haltigen Korper sehr deutlich anfarbt. 



So kann durch das Anfarben mit Patent- 

 blau erkannt werden, daB nur die kleinen 

 hexagonalen Plattchen Aluminiumoxyd, in 

 irgendeiner Form gebunden, enthalten, 

 wahrend die anderen Kristalle und die 

 Gelmasse tonerdefrei sind. Freie Kieselsaure 

 liegt nicht vor, da Methylenblau in neutraler 



Losung keine Ant'arbung des Praparates 

 hervorbringt. Dagegen farbt es, in essigsaurer 

 Losung verwendet - durch die Saure wird 

 Kieselsaure aus ihren Verbindungen ab- 

 geschieden , die Nadelchen und Gelmasse 

 unter Zersetzung blau, ein Beweis, daB diese 

 kieselsaurehaltig sind. Mit kalkwasseriger 

 Anthrapurpurinlosung kann gezeigt werden, 

 daB alle Kristalle und auch die Gelmasse 

 Kalk in irgendeiner Form enthalten. Die 

 qualitative Zusammensetzung der Hydrata- 

 tionsprodukte des Portlandzementes ist da- 

 nach folgende: Sowohl die feinen Nadeln 

 wie die Gel masse bestehen aus einem Calcium- 

 silikat, die diinnen hexagonalen Plattchen 

 sind ein Calciumaluminat und sind frei von 

 Kieselsaure, und die groBen hexagonalen 

 Kristalle bestehen aus Kalkhydrat. 



Literatur. Weitrjckendc. lAteraturoerzeichnisse 

 bfjinden sich in: Jordls und Kanter, Die 



gescJuchtliclie Entwicklung der Theorien iiber die 

 Constitution von Portlandzement , Zeilxchr. f. 

 ungewandte Ckcmie, 1903, 463, 485. C. 



Doelter, Hundbucli der Minercdchemie, 1911. 

 W. und D. Asch, Die Silikate in chemi- 

 scher und tec/tnisc/ier Beziehuny, 1911. O. 

 Dammer, Chemische Technologie der Neuzeit, 

 I. Ed., 1910. - C. Unget', Entwicklimg der 

 Zementjorschung nebst neuen Versuchen uuf 

 diesem Gebiet, 1904. 



Ferner seien zur Orientifrung iiber die ein- 

 zelnen Gebiete des Zeturnts nodi folgende Werke 

 genannt: C. Schocli, Die mod erne Auf here-Hung 

 und Wertung der Mortel-Malcriulien. 1913. 

 C. Naske, Die Porllandzementjabrikation. 1909. 

 H. Passoii', Hocliofenzcment. 1912. Zur 

 Frage des j'reien Kalkcs : S. Habianitsch, 

 Neuere Zementfomchungen. 190S. A. E. 

 Tornebolim, Uebcr die Petrographie des Port- 

 landzementes. 1897. O. Schott, Kalksilikatc 

 und Kalkcduminate in ihren Beziehungen zum 

 Portlandzemenl. 1906. O. Schmidt, Der 



Portlandzement auf Grund chemisc/ier und petro- 

 graphischer Fo-rschungen. 1906. Le Cliatelier, 

 Recherches experimentales sur la constitution 

 des mortiers hydrauliqu.es. 1904- Cl . llichard- 

 son, The Constitution of Portlandcement from, 

 a physico-chemical standpoint. 1904- W. 

 Michael-is sen., Der Erhartungsprosefi dtr 

 kalkhaltigen hydraulischen Bindemittel. 1909. - 

 S. JLeise-rtnann , Der Portlandzement, seine 

 Hydratbildung und Konstitution. 1910. 



Avfierdem sei verwiesen auf wichtige Ab- 

 handlungen und Vortrdge, die sich in den 

 Protokollen der Verhandlungcn des Vereins 

 deutscher Portlandzement-Fabrikanten 1900 bis 

 1913 und in der Tonindustrie-Zeitung, in der 

 Zeitschrift fiir angewandte Chemie und in der 

 Zeitschrift fiir anorganische Chemie bejindcn. 



P. Menge. 



